170 



G. J. MULDER. LA CHIMIE DES HUILES 



(en proportions à peu près équivalentes) fut chauffé pendant 2 h., 

 puis étendu en couche mince sans filtration préalable (mars — avril). 

 Le résultat fut que V oxyde de plomb et surtout le minium avaient 

 rendu l'huile très active (dès le premier jour), que V oxyde de 

 zinc n'avait ajouté que peu de chose et le peroxyde de fer rien 

 du tout à la propriété siccative de l'huile chauffée, en masse, à 

 100', et enfin que celle-ci n'était pas plus active que l'huile de 

 lin non chauffée. Si l'on ne demande à l'huile que de sécher 

 rapidement, l'ébullition avec l'oxyde de plomb ou le minium n'est 

 donc pas nécessaire; une simple digestion à 100°, pendant 2 h., 

 suffit. On constata encore qu'aucune des substances ajoutées à 

 l'huile n'avait modifié, d'une manière appréciable, l'augmentation 

 finale de poids (11 à 13 p. c.) par la dessiccation; la présence de 

 bases n'est pas nécessaire pour que l'oxydation se fasse. 



Une proportion notable de terre de pipe calcinée ayant été in- 

 timemement mêlée avec quelques-unes des couleurs précédentes, 

 on ne remarqua aucun changement apporté à la dessiccation. 



Les quatre oxydes, dont il vient d'être question, ont encore 

 été expérimentés de la même manière , avec cette différence 

 que l'huile de lin non préparée était remplacée par de l'huile 

 bouillie du commerce, renfermant 2,6 p. c. d'oxyde de plomb. Dans 

 ce cas, aucun des oxydes n'a eu quelque influence, ni sur la 

 rapidité de l'oxydation, — essentiellement achevée dès le premier 

 jour, — ni sur l'augmentation de poids, dont les variations 

 ne pouvaient être attribuées qu'à la différence d'épaisseur des 

 couches; tout s'est passé comme avec l'huile bouillie employée 

 sans mélange. L'augmentation de poids était aussi à peu près 

 la même (peut être un peu moindre) que dans les expériences où 

 l'on s'était servi d'huile non bouillie. 



Les mêmes faits ressortent d'une dernière série d'expériences 

 dans laquelle on avait simplement mêlé à l'huile bouillie de petites 

 quantités à! oxyde de plomb, de chromate de plomb, de céruse, 

 à 1 oxyde de fer, d'oxyde de zinc et d'argile calcinée. 



Le résultat général est que l'huile de lin bouillie ordinaire, 

 c'est-à-dire préparée avec addition d'une certaine quantité d'oxyde 



